312 Om Hytteprodiiktet, Sten. 



Digelen efter Afkjølingen ganske befriet for aUe Blærerum. 

 Overfladen var tildels besat med samme Slags Jernkrystaller. 

 Ved Slibning viste Jernet sig overalt at optræde som Kry- 

 staller, oventil som smaa glindsende Kors inde i Svovlmetallet, 

 nedentil mere i Form af Fjær. Ved Analyse fandtes det øverste 

 af Klumpen at indebolde 15.73 Procent Svovl, det nederste 

 9.56 Procent. Efter Beregning skulde den midlere Svovlgehalt 

 være 12.985 Procent. 



3. 130 Grram Svovljern med en G-ehalt af 26.85 Procent 

 Svovl og 62 Gram Jerniilspaan smeltedes 60' i en ligeledes 

 vel luteret Grafitdigel, der var afskaaret paa samme Maade som 

 ved Forsøg 2. Noget Kuldække undlodes. Man erholdt en 

 sammenliængende Masse, der paa Grund af Blærerum ikke 

 nøie havde sluttet til Digelens Ysegge. Dens Vægt var 184 

 Gram. De Dele af Klumpen, der liavde lagt i nøie Berørelse 

 med Digelen vare metallisk glindsende og broncefarvede. Uagtet 

 der var nogle Jernkrystaller paa Overfladen og disse viste sig 

 tildels ogsaa i det Indre, saa kom jeg til det Resultat at nogen 

 fuldstændig Smeltning ikke havde fundet Sted, og fandt det 

 ikke rimeligt, at man ved en anden længere Opbedning skulde 

 opnaa en fuldstændig Smeltning. Den beregnede gjennem- 

 snitUge Gehalt af Svovl er 18.18 Procent. Af det øverste 

 Parti af Massen fandtes ved Analyse 20.4 Procent. 



Disse Forsøg vise paa det tydeligste, at der skal en sær- 

 deles betydelig Temperatur til for at bringe en Blanding af 

 metallisk Jern og enkelt Svovljern med en samlet Svovlgehalt 

 af 16 — 18 Procent til at smelte. Thi af det tredie Forsøg ser 

 man, at det ikke var muligt at overføre en saadan Blanding af 

 Vægt ikke fuldt 200 Gram i fuldkommen flydende Tilstand i 

 en Tid af 60', udsat for den høie Temperatur, som man kan 

 frembringe i en Sefstrøms Ovn ved Hjælp af Koks. Hera f 

 kan man med Sikkerhed slutte, at skulde en smeltet Masse af 

 samme Sammonsætning være forekommet paa Bunden af en 



